36 
E. Ludwig. 
[ 2 ] 
bestimmiiug zu erzielen und da dies durch blosses Erhitzen des Minerals 
nicht gelingt, indem dabei immer auch etwas Salzsäure entweicht, so 
musste nach Art einer Eleineutaranalyse das gepulverte Mineral unter 
entsprechenden Vorsichtsmassregeln mit chromsaurem Blei gemengt, im 
Verbrennungsrohre geglüht und das dabei entstandene Wasser im Cldor- 
calciumrohre angesammelt und gewogen werden. 
Die folgenden Daten zeigen, dass die Zusammensetzung des Ata- 
kamits von Wallaroo der Formel I entspricht. 
1. 1-036 Grm. Atakamit gaben 0-67 Grm. Chlorsilber und 0 005 
Grm. Silber, entspr. 16- 16 Perc. Chlor, ferner 0-766 Grm. Kupferoxyd, 
eutspr. 59-02 Perc. Kupfer. 
2. 0-619 Grm. Atakamit gaben 0-402 Grjn. Chlorsilber und 0-002 
Grm. Silber, entspr. 16-17 Perc. Chlor. 
3. 1-034 Grm. Atakamit mit chromsaurem Blei im Verbrennungs- 
rohre geglüht, lieferten 0* 14 Grm. Wasser, entspr. 1 -51 Perc. Wasserstoff 
Theorie 
Versuch 
3' 
Cu.. , 
, 126-8 — 
59-45 Perc. 
59 - 03 
— 
CI ., . 
. . 35-5 - 
16-64 „ 
16-16 
16 17 
Ga . 
. . 48-0 — 22-50 „ 
— 
— — 
Ha . . 
. . 3-0 — 1-41 „ 
213-3 100-00 
— 
- 1-51 
Nach einer mit 3 0245 Grm. Substanz vorgenommenen Bestimmung 
ist das spec. Gewicht 3-7688. 
Die bekannten chemischen Eigenschaften des Atakamits habe ich 
durch einige Angaben über dessen Verhalten beim Erhitzen zu ergänzen, 
deren Kenntniss mir zur Beurtheilung der Constitution dieses Minerals 
nicht unwichtig erscheint. 
Beim Erhitzen erweist sich der Atakamit als eine sehr beständige 
Verbindung, bei 190° C. bleibt er noch ganz unverändert und erst bei 
200° C. beginnt Zersetzung, die aber, wenn die Temperatur nicht steigt, 
nur sehr langsam verläuft; selbst bei 250° geht die Zerlegung noch sehr 
träge vor sich, so dass mehrere Tage erforderlich sind, um dieselbe zu 
Ende zu führen. Die Resultate dieser Zersetzung sind Wasserdampf und 
ein braunschwarzes, sehr hygroscopisches Pulver, das ein Gemenge von 
Kupferoxyd und Kupferchlorid ist, indem Wasser aus demselben Kupfer- 
chlorid auszieht, während Kupferoxyd zurückbleibt. Steigt die Temperatur 
beim Erhitzen des Atakamits über 250°, so entweicht nebst dem Wasser 
auch etwas Chlorwasserstoff und der feste Rückstand ist dann natürlich 
ärmer an Chlor, offenbar wirkt in diesem Falle der Wasserdampf auf das 
Kupferchlorid zersetzend ein. Als in einem Versuche der Atakamit bei 
280° bis zum constanten Gewichte erhitzt worden war, fanden sich in 
dem Rückstände nur 13-26 Perc. Chlor (auf die nicht erhitzte Substanz 
berechnet), während in dem unzersetzten Atakamit nach den oben ange- 
führten Analysen 16-16 und 16-17 Perc enthalten waren. 
Gegen Wasser zeigt der Atakamit grosse Widerstandsfähigkeit. 
Gepulverter Atakamit wurde mit Wasser in ein dickwandiges Glasrohr 
eingeschmolzen, allmäliff bis auf 200° C. erhitzt und mehrere Stunden 
